[9] 
Untersuchungen. 
33 
Von diesen waren durch das kohlensäurehaltige Wasser in Lösung 
gegangen : 
Si0 2 = 0,021 gr. 
FeO = 0,0594 „ 
CaO = 0,0762 „ 
A1 2 0 3 = Spur 
Na 2 0 = Spur (wägbar) 
MgO — Spur 
0,1566 gr. = 1,536 °/ 0 der ange- 
wendeten Menge. Der Rückstand brauste, als er mit Salzsäure in Be- 
rührung gebracht wurde. Von 100 Theilen wurden gelöst: 
Si0 2 = 0,419 
FeO = 4,829 
CaO = 8,528 
A1 2 0 3 = Spur 
Na 2 0 = Spur 
MgO = Spur 
4. Magnet eisen vom Greine r (Zillerthal). 
Zur Untersuchung wurden 6 aus dem Chloritschiefer herausge- 
löste Krystalle verschiedener Grösse in der Octaederform verwendet. 
Diese wogen fein gepulvert: 
13,0626 gr. 
Nach Rammeisberg 1 ) besteht das Magneteisen aus 
Fe 2 0 3 = 67,59 
FeO = 32,54 
100,13 
Es kommen demnach auf 13,0626 gr: 
Fe 2 0 3 = 8,8290 gr. 
FeO = 4,2505 „ 
13,0795 gr. 
Nach der Einwirkung des kohlensäurehaltigen Wassers wurden in 
dem Rückstand des eingedampften Filtrats gefunden: 
Fe 2 0 3 = 0,0445 gr. = 
0,04005 gr. FeO — 0,307 °/ 0 der angewendeten Menge. 
Da die oxydirende Wirkung der Luft nicht zu beseitigen war, 
konnte, wie auch bei dem Hornblendegestein, die Eisenverbindung nicht 
als Eisenoxydul, als welches dieselbe in Lösung gegangen sein muss, 
bestimmt werden. 
Es waren also von 100 Theilen Magneteisen in Lösung gegangen : 
FeO = 0,942. 
5. Magneteisenerz vom Kaschberg in Böhmen. 
Das gepulverte Gestein erwies sich, obschon es dem blossen Auge 
als ganz reines und homogenes Erz erschien, unter dem Mikroskop als 
ein Gemenge von Augit und Magneteisen. Da es hier, wie auch bei 
0 Handbuch der Mineralchemie. 
Mineralogische Mittheilungen. 1877. 1. Heft. (Müller.) 
5 
